156 



fels benutzt, der an der Mosel bricht, oder reine quarzige Geschiebe aus dem Flussbette der 

 Saar. Diese Gesteine werden im Flammofen geglühlt, dann in kaltes Wasser geworfen, wodurch 

 sie weiss und undurchsichtig werden und leicht pulverisirt werden können. Nachdem alle von Eisenoxyd 

 gefärbten Stücke durch Zerschlagen und Auslesen mit der Hand entfernt sind, werden die Steine in 

 ähnlichen Mühlen zermalmt, wie sie in den Porzellanfabriken im Gebrauch sind. Die Triebkraft hierzu, 

 so wie zu andern Maschinen liefert eine Turbine. Die Soda wird im kalzinirten Zustande aus der Nähe 

 von Mannheim bezogen, sie enthält 90§ reines kohlensaures Natron. Pottasche wird, wenn es nöthig, 

 aus dem Regierungsbezirk Trier vom Hundsrück entnommen. Ein sehr reiner Kalkstein wird aus der Um- 

 gebung bezogen und ebenfalls gröblich zerkleinert. Statt dessen wird auch Mennige angewendet; es 

 bildet sich dann das schwere, stark lichtbrechende, stark klingende, leich schmelzbare Bleiglas. Das 

 böhmische Kalkkaliglas wird nicht mehr dort gefertigt, weil es besonders nach dem Schleifen auf dem 

 Lager einen gelblichen Schein erhält und eine zu hohe Temperatur erfordert. 



Die Konstruktion der Oefen ist die gewöhnliche. Sie sind aus schwach gebrannten Steinen mit 

 Thonschlempe aufgemauert, fast kreisrund und haben zwei Feuerungen mit einem, von einem Souterrain 

 leicht zugänlichen Roste. Die Häfen sind oben mit einer Art Haube geschlossen, die nach aussen mündet, 

 so dass die stark russige Flamme der Steinkohlen nicht in die Häfen schlagen kann. Sie werden aus 

 einem Gemenge von feuerfestem gebrannten und ungebrannten Thon mit der Hand gefertigt und glühend 

 in den Ofen eingefahren. In jedem Ofen stehen drei Häfen, in denen geschmolzen, drei aus denen ge- 

 blasen wird, und zwei, in denen der Arbeiter die Arbeitsstücke wieder anwärmt. Die Flamme umspühlt 

 dieselben und schlägt zu vielen am Gewölbe ausgesparten Zuglöchern heraus, die mit einem Rauchmantel 

 umgeben sind. Zum Kühlen dient ein langer Kanal, in welchem auf einer Eisenbahn flache Wagen von 

 Eisenblech auf Friktionsroller; laufen, auf denen die fertige Waare auf einer Unterlage von Sand liegt. 

 Dieser Kühlofen hat seine besondere seitliche Feuerung. Die Kühlung erfolgt in 12 Stunden. 



Das Blasen ist zu bekannt, um näher hierauf einzugehen. Die Glasröhren werden vor der Hütte im 

 Hofraume gezogen. Zu den flachen Uhrgläsern werden kleine Kolben geblasen, deren Boden, mittelst 

 eines heissen Eisens ausgesprengt, je ein solches Uhrglas darstellt. Die halbrunden Uhrgläser weiden 

 aus Glaskugeln ausgesprengt und mit einer Art Scheere beschnitten. Beide Sorten erhalten den regel- 

 mässigen Rand durch späteres Abschleifen. 



Das Schleifen geschieht in einem besonderen Gebäude. Durch die Turbine wird eine an der Decke 

 befestigte grosse Walze getrieben, von welcher Laufbänder nach den einzelneu Schleifrädern führen. 

 Zuerst erfolgt das Mattschleifen, indem der Arbeiter das rohe Glas gegen den Rand einer rasch rotiren- 

 den eisernen Scheibe hält, wobei er denselben häutig mit einem Gemenge von gewaschenem Sande und 

 Wasser befeuchtet. Dann wird auf einem Sandstein, dann mit Bimstein auf einer Bleischeibe fein ge- 

 schliffen und endlich mit Zinnasche auf einem Korkrade polirt. Was das Einschleifen von Stopfen in 

 Flaschen betrifft, so wird zuerst der Stopfen, dann der Flaschenhals geschliffen, dann der Stopfen in 

 eine Drehbank eingespannt und die Flasche dagegen gehalten. Die Stopfen sind am besten massiv, weil 

 sie sich dann nicht so leicht durch Gährung etc. heben. 



Die eingezogenen Lampencylinder werden nur unten abgeschliffen; halten sie dies aus, ohne dass 

 die Einschnürungen abspringen, so ist auch keine spätere Gefahr des Springens vorhanden. 



Hieran mögen sich einige praktische Mittheilungen über die gefärbten Glasarten anreihen. Die gelbe 

 Färbung durch Kohle wird am besten durch Eintauchen von feuchtem, grünen Holze erzeugt; sie ist lange 

 nicht so schön, als die durch Antimonoxyd hervorgebrachte. Das rothe Kupferoxydulglas wird oft beim Re- 

 duziren opak und zeigt dann sehr schöne Marmorirungen. Dies geschieht besonders, wenn man Zinn zum 

 Reduzircn verwendet. Zink wirkt nicht reduzirend, indem es am Boden sitzen bleibt. Durch Eisenhammer- 



